Analyse eines Kaolins von Zettlitz in Böhmen. 695 



nach mehrstündigem Erhitzen keine Gewichtsabnahme eintrat; bei der 

 Glühhitze verlor das Mineral noch 56 Percent chemisch gebundenes 

 Wasser Hierauf wurde die geglühte Masse, 0-9402 Grammen, mit 

 einer Kalilauge von 1-0T5 Dichte (20 pCt. Kali) 1 % Minuten gekocht. 

 Wasser zugesetzt, filtrirt und derRückstand mit heissem Wasser aus- 

 gewaschen Das Filtrat enthielt die lösliche Kieselsäure; ihre Menge 

 betrug 0-0665 Gramme oder 6-65 Percente. Der bei der Behandlung 

 mit Kalilauge gebliebene Rückstand wurde nach dem Trocknen 

 sammt dem vorher mit Salzsäure wohl ausgewaschenen Filter em- 

 geäschert, und die Masse in einer Platinschale mit concentrirter 

 Schwefelsäure gekocht, dadurch der eigentliche Kaolin aufgeschlossen 

 und die Thonerde in Lösung gebracht. Ich fand es vortheilhafter, das 

 Filter vorher einzuäschern, als die Schwefelsäure unmittelbar auf das- 

 selbe einwirken zu lassen, und dann alles durch chlorsaures Kali zu 

 oxYdiren, da Ersteres weit einfacher und sicherer ist, wahrend 

 die -erin-e Menge der Filterasche, nämlich 0-0003 Gramme, von 

 keinem merkbaren Einflüsse auf das Resultat sein kann. Die schwe- 

 felsaure Lösung wurde nach dem Verdünnen mit Wasser von dem 

 Rückstande getrennt, und dieser mit heissem Wasser ausgewaschen. 

 Das Filtrat erwärmt, mit Natronlauge im Überschusse versetzt, hin- 

 terliess das Eisenoxydhvdrat, welches 0-24 Percent betrug. Aus dem 

 Filtrat wurde die Thonerde mit Salmiak gefällt. Die Menge derselben 

 betrug 0-1746 Gr. oder 17-46 Percent. Das Filtrat enthielt nur noch 

 Kalk Magnesia und Kali; Ersterer durch oxalsaures Ammoniak gefällt, 

 hetm<r als kohlensaurer Kalk 0-004 Gr. oder 0-4Percent. Die Mengen 

 der beiden anderen Körper waren zu gering, um bestimmt werden zu 

 können Der bei der Behandlung mit Schwefelsäure gebliebene Ruck- 

 stand wurde mit Kalilauge behandelt, die Kieselsäure so in Lösung 

 gebracht, und durch Abdampfen unter Zusatz von Salzsäure u. s. w. 



bestimmt. , • j. 



Ihre Menge betrug 0-1582 Gr. oder 15-82 Perc. Der bei dieser 

 Operation zurückbleibende feine Quarzsand wog 0534 Gr., d. i. 



53-40 Percent. 



Die percentische Zusammensetzung dieses Kaolins ist demnach 



folgende : 



